Die anfängliche Suszeptiliilität von Xiclcel in Alihängigkeit von der Temperatur. 533 



Aus den Tabellen und aus der Fig. 9 ist zu ersehen, dass die 

 Temperatur des Umwandlungspunktes mit abnehmendem Felde ab- 

 nimmt. Es ergeben sich für die folgenden Feldstärken die nach- 

 folgenden Temperaturen des Umwandlungspunktes: 



Die beiden letzten Werte sind dem ersten Teil der Arbeit ent- 

 nommen. 



III. Zusammenstellung und Diskussion der Resultate. 



23. Die 2Ia(/nt'fi.sicniN(js-Inti'iisitäf in sehr starken. Feldern. 

 Die Untersuchungen in den Feldern von 6500 und 3500 Gauss 



ergeben bis zu 200° C. die 

 Nickel ist .somit in diesen 



Temperaturen schon bei 

 3500 Gauss vollkommen ge- 

 sättigt. Von 200=" C. an 

 aufwärts zeigen sich Unter- 

 schiede in den Werten, in- 

 dem bei gleicher Temperatur 

 die Magnetisierungs-Inten- 

 sität für 6500 Gauss grösser 

 ist, als diejenige für 3500 

 Gauss. Bei 360° C. beträgt 

 der Unterschied schon 30 V"- 

 Die Temperatur des Um- 

 wandlungspunktes wird von 

 371° C. bei ii = 3500 Gauss 

 auf 375° C. bei H^ 6500 

 Gauss erhöht. 



Daraus ist zu ersehen, 

 dass der Einfluss von grös- 

 seren Feldstärken, als sie 

 zurSättigung notwendig sind, 

 auf die Magnetisierungs- 

 Intensität in den niederen 

 Temperaturen ohne Belang 



gleiche Magnetisierungs-Intensität; das 



im° 350° 370° C 



SBD" 



360° ■: 



51D° äBÜ" 



Fig. 9. 



Die Magnctisierungs-Iutensitäten Jund ihre Quadrate 

 in Funktion der Temperatur bei verschiedenen Feld- 

 stärken // in der Nähe des Umwandlungspunktes. 



